GRË 



Ôn Fait fondre du plomb dans une CuîHiere de fer 

 ou dans un creufet fur un feu doux ; pour qu'il ait le 

 degré de chaleur nécelTaire , il faut qu'il puiffe brû- 

 ler fans faire flamber l'extrémité d'une petite baguette 

 de coudrier avec laquelle on l'agite ; quand il en eJft à 

 ce point, on le verfe d'un feul jet dans la boîte ; on 

 la recouvre tfès - rapidement , afin que le plomb 

 s'aille brifer contre fes parois , & l'on continue ainfi 

 jufqu'à ce qu'il ait perdu fa fluidité : on le trouve ré- 

 duit pour la plus grande partie en une grenaille fine 

 & raboteufe. On la lave pour en féparer la craie qui 

 peut y adhérer , & on la frotte bien dans l'eau avec 

 les mains , afin qu'il n'y en refle point du tout , car 

 elle eft réfradaire & ne manqueroit pas de nuire à 

 la fcorification des effais ; on la feche bien , enfuite 

 de quoi on la paffe à-travers un tamis de crin qui la 

 donne allez uniformément groife comme de la graine 

 de navette , ou , ce qui feroit encore mieux, comme 

 de la graine de pavot , fi la granulation l'avoit faite 

 de cette fineffe. On la garde pour Fufage dans un 

 vafe propre & qu'on bouche bien. Voye,^ Essai , 

 Affinage , Grain de fin , Raffinage , & 

 Pesée. 



Le plus grofïier fe i-efond avec d'autre plomb & 

 un peu de fuif ou de graiffe qu'on y fait brûler pour 

 rendre le phlogiflique à la partie calcinée ; on lui 

 donne le degré de chaleur nécelTaire, & on le jette 

 dans la boîte pour le granuler; on continue de la 

 forte tant qu'il en ell bê'foin î vers la fin il en relie 

 tju'il ell prefque impofiible de grmaUkr ; on le lave 

 de fa craie , & on le garde pour les elTais qui font plus 

 en grand. 



Si l'on verfe le plomb fondu dans un mortier ou 

 im chauderon de fer, & qu'on l'agite rapidement 

 avec une cuilliere de fer jufqu'à ce qu'il reprenne fa 

 folidité , les fecoulîes qu'on lui donne lui font perdre 

 fa continuité. Cette méthode , quoique plus difficile, 

 efi préférable à la précédente , parce qu'elle donne 

 du plomb granulé plus clair & plus net, n'étant mê- 

 lé d'aucune matière hétérogène : il ell vrai qu'il relie 

 beaucoup plus de grenaille grofiiere,que parla pre- 

 mière , mais on la fépare aifément avec le tamis de 

 crin. 



De -là il s'enfuit qu'une boîte de taule vaut 

 beaucoup mieux qu'une de bois , & que fi l'on em- 

 ployé celle-ci , il ell mieux de l'enduire avec la cire 

 qu'avec la craie. Il ell encore bon d'avertir que fi on 

 employé un mortier ou un chauderon de fer , faute 

 de boîte de taule ou de bois enduite de cire , il faut 

 les chauffer prefque au ton de la chaleur du plomb ; 

 fans quoi il fe fige fur le champ qu'il y ell verfé , à- 

 moins qu'il n'y en ait une grande quantité , & encore 

 ce qui touche le fond fe prend-il en une malTe : ainfi 

 quand on en a peu , il faut l'agiter dans la cuilliere 

 où il a été fondu. 



Au relie il n'ell pas befoin de tant d'appareil pour 

 gfanuler Pétain, on y réufîit très-bien & très - com- 

 modément en le verfant dans une de ces petites boî- 

 tes légères de fapin dont on fe fert pour mettre des 

 pillules ; il fe grmailk encore plus aifément que le 

 plomb , & il n'ell pas nécelTaire de mettre à la boîte 

 un enduit ou un défenfif contre la chaleur ; l'étain fe 

 tient en bain à un degré de chaleur encore inférieur 

 à celui du plomb. 



D'autres artiHes ont encore une autfe méthode 

 pour granuler; ils prennent une pelle de bois d'au- 

 ne, peu creufe , & dont il ne relie du manche qu'- 

 ime longueur de quatre ou cinq pouces , pour fervir 

 de poignée ; ils la frottent, comme nous l'avons dit 

 du granuiatoire fec , & y verfent leur plomb ; d'a- 

 bord ils remuent la pelle horifontalement pour le 

 faire rouler circulairement , en tenant la pelle avec 

 les deux mains , félon fa longueur ; puis quand ils le 

 yoyent au point de la granuiatÎQn, ils le fecQuent 



comme on vanne le blé , & le font fatiter le pluS 

 haut qu'il ell pofiible , afin que les parties fe defti- 

 nilTent en fe brifant par des chûtes répétées. 



On roule d'abord le plomb dans la pelle , pour at* 

 tendre le point de la granulation ; il ne feroit pas 

 con venable de l'y mettre à ce point , car on ne réuf-^ 

 firoit jamais , par la raifon qu'il fe refroidiroit par lô 

 contail de l'air & de la pelle ; ainfi ce n'ell point , 

 comme on pourroit le penfer, pour lui faire pren- 

 dre la craie , ce n'ell pas dans le delTein de defunif 

 les parties du plomb qu'on l'employé, quoiqu'elle 

 puilTe bien y contribuer , mais pour empêcher le 

 bois de fe brûler & le plomb de s'y attacher. 



Nous avons donné le dernier rang à cette métho- 

 de , parce qu'en effet c'ell la plus incommode de tou- 

 tes celles qu'on peut prendre : pour y avoir recours^ 

 il faudroit vouloir fe donner beaucoup de peine poui? 

 réulTir mal & rifquer encore de fe brûler, quelque 

 adroit qu'on fïit : nous n'avions garde de l'oublier , 

 parce qu'elle exille , & que nous ne voulons omet- 

 tre rien de ce qui peut fatisfaire les différens goûts j 

 pour peu que cela paroilTe fufceptible d'exécution* 

 Pour comprendre comment la granulation fe fait^ 

 il- faut fa voir qu'il y a certains métaux & demi-mé- 

 taux , qui étant près d'entrer en fufion ou de rede- 

 venir folides quand ils font fondus , font très-fragiles 

 & relTemblent alors à un fable mouillé ; tels font le 

 plomb, l'étain, le laiton , le zinc , & le bifmuth ; on 

 frotte encore de craie les parois du vailTeau de bois 

 pour en rendre la furface plus folide & plus unie, afin 

 qu'elles puilTent oppofer plus de réfillance au choc 

 qu'elles reçoivent ; avantage qu'on retire également 

 delà cire: ainfi on en doit préférer l'emploi à celui de 

 la craie» Quand on balotte le plomb fondu de la ma- 

 nière que nous l'avons expofé, & qu'onlui fait heurter 

 les parois du vailTeau ; comme il ell près de reprendre 

 fa folidité, & qu'il ell pour lors très-fragile, il fe di- 

 vife en des grains très-fins, réfultat qu'on ne peut 

 guère obtenir que par cette méthode , ou du-moins 

 qui la rend préférable à la voie humide. C'ell dans 

 un vafe de fer qu'on doit granuler le zinc & les au- 

 tres matières qui ne fe fondent que difficilement ; 

 mais un vafe de cette matière vaut encore mieux 

 pour le plomb qu'un de bois ^ comme nous l'avons 

 déjà dit. 



Nous avoiîs fixé le degré de chaleur qu*exige le 

 plomb au point que nous avons afiîgné , parce que 

 plus bas il fe congeleroit avant le tems ; plus haut, Ô£ 

 li i'on donnoit le feu trop fort au commencement' fa 

 furface fe couvriroit d'une pellicule à laquelle une 

 autre fuccéderoit toûjours, quelle quantité qu'on en 

 retirât ; enforte que comme il ne feroit pas pofiible 

 d'épuifer tout-à-fait de ces pellicules ou chaux le 

 plomb qu'on foûmettroit à la granulation , elles fe 

 trouveroient mêlées avec lui par l'agitation , & trou- 

 bleroient l'opération , parce qu'elles font tenaces 

 par-là capables de s'attacher au vailTeau qu'elles brû- 

 leroient: mais on prévient cet inconvénient par le 

 phlogillique qui efi: fourni par le petit bâton de cou- 

 drier & le fuif, ou la grailTe que nous avons dit de 

 jetter fur le bain» 



Mais fi la granulation fe fait aifément par la voie 

 feche fur les métaux fragiles quand ils (ont près de 

 fe figer , il n'en ell pas de même de ceux qui font 

 d'autant plus tenaces & pultacées qu'ils font plus 

 près de leur fufion , tels que l'or, l'argent, &c. & 

 qu'il faut par conféquent avoir recours à la granu-^^ 

 lation humide que nous avons expofée d'abord. 

 Foyei Cramer, Boiiard > & Schlumr^ ArticU de M. DE 



VlLLIERS. 



GRENAT, f. m. (Jlifl. nat. Minéralogie.) pierre 

 précieufe d'un rouge foncé, comme celui du gros 

 vin 5 dont le nom fembîe dérivé des grains qui fe 

 trouvent dans la grenade. La couIçlu" rouge des grê^ 



